**********************************************************************************************************************************
SR Floor 2200 - Einstreubelag
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Untergrunduntersuchung und -prüfung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:

a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
Risse
b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes

Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
aufzunehmen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Vorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsweise mittels
Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
eines tragfähigen, sauberen und
tragfähigen Untergrundes, frei von
haftungsmindernden Schichten.
Mittels Industriestaubsauger ist der
Untergrund staubfrei herzustellen. Der
Untergrund muss nach der
Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
geeignet sein.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Aufweiten von Rissen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einschneiden und Aufweiten von Rissen
entlang des Rissverlaufes mittels
Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
mind. 2-3 cm. Mittels
Industriestaubsauger ist der Rissverlauf
staubfrei herzustellen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001004 Rissanierung mit einem 2K EP
Sanierungsset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einschneiden und Aufweiten bzw. Begrenzen von
Rissenentlang des Rissverlaufes. Kraftschlüssige 
Rissverfüllung nach Herstellerrichtlinien 
einbringen.
Untergrundfeuchte im Zementestrich bis 6% (CM)

Produkte / Verbrauch:
ca. 1,1 kg/dm³  Remmers Epoxy CF 100 <6089>
evtl. ca. 1,0 kg/m²  Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001005 Entfernen von Hohlstellen - Senkrechter
Einschnitt um Fehlstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markieren von Fehl- und Hohlstellen und
durch Einschneiden begrenzen.
Anschließend alle zweifelhaft
erscheindenden Teil bis zum tragfähigen
Untergrund entfernen. Die Schadstellenränder 
sind senkrecht einzuschneiden. Mittels 
Industriestaubsauger ist der Untergrund
staubfrei herzustllen.

Die Entsorgung des anfallenden
Bauschutts ist mit einzukalkulieren.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001006 Herstellen und Einbauen einer schnellhärtenden, untergrundtoleranten kunstharzgebundenen Hohl-/Dreieckskehle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In allen innenliegenden Kanten sind Dreieckskehlen
(5 x 5 cm) einzubauen. Zunächst werden die 
Haftflächen mit Remmers Epoxy MT 100, einem 
transparenten, mechanisch hoch belastbaren, 
schnellreagierenden, untergrundtoleranten,
zweikomponentigen Epoxydharz unter Zugabe 
von bis zu 3 % Remmers ADD TX Neu grundiert. 

In die noch frische Grundierung wird ein Mörtel
bestehend aus 1 Gewichtsteil Remmers Epoxy 
MT 100 und 8 Gewichsteilen Remmers SelectMix 0/10,
einer Füllstoffmischung aus verschiendenen,
naturbelassenen Füllstoffen, eingebracht und 
mittels geeigneter Kelle in der entsprechenden
Form abgezogen und geglättet.

Produkte / Verbrauch:
ca. 0,2 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 zum Grundieren
ca. 0,25 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100
ca. 1,60 kg/lfd.m Remmers Selectmix 0/10
anteilmäßig -  je nach Bedarf:
Remmers ADD TX Neu <0949>
(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001007 Herstellen und Einbauen einer schnellhärtenden, untergrundtoleranten kunstharzgebundenen Hohl-/Dreieckskehle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In allen innenliegenden Kanten sind Dreieckskehlen
(5 x 5 cm) einzubauen. Zunächst werden die 
Haftflächen mit Remmers Epoxy MT 100, einem 
transparenten, untergrundtoleranten, mechanisch
hoch belastbaren, schnell reagierenden,
zweikomponentigen Epoxydharz unter Zugabe von bis
zu 3 % Remmers ADD TX Neu
grundiert. 

In die noch frische Grundierung wird ein Mörtel
bestehend aus 1 Gewichtsteil Remmers Epoxy 
MT 100 und 10 Gewichtsteilen Remmers SelectMix
0/10,einer Füllstoffmischung aus verschiendenen,
naturbelassenen Füllstoffen, eingebracht und 
mittels geeigneter Kelle in der entsprechenden
Form abgezogen und geglättet.

Produkte / Verbrauch:
ca. 0,2 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936> zum Grundieren
mind. 0,25 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936>
anteilmäßig -  je nach Bedarf:
Remmers ADD TX Neu <0949>
(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
ca. 2,0 kg/lfd. m Remmers Selectmix 0/10 <6750>
Verbrauch:
ca. 0,02 kg/m Remmers Unterwasserprimer <7450>
mind. 100 ml/m Remmers Multisil NUW  <7525>
bei 1 cm² Fugenquerschnitt
(Farbe nach Wahl des AG)

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Grundieren mit einem untergrundtoleranten 2K EP-Bindemittel (MT)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundieren der vorbereiteten, sauberen
und saugfähigen Beton bzw. Estrichflächen 
bis zur Sättigung mit Epoxy MT 100, 
einem lösemittelfreien, transparenten,
mechanisch belastbaren, niedrigviskosen,
zweikomponentigen Epoxydharz. Das Material 
wird in geeigneter Weise, z. B. mit einem 
Gummischieber auf der Fläche verteilt und 
sofort im Anschluss mit einem 
Farbroller sorgfältig in den Untergrund 
eingearbeitet. Nach entsprechender Liegezeit
(temperaturabhängig) wird die noch
frische Schicht gezielt abgestreut mit
Remmers Quarz 03/08. Nach
Erhärten wird der nicht eingebundene
Quarzsandüberschuss entfernt.

Hinweis:
Bei starkem Gefälle ist dem Grundiermaterial 
bis zu _____ % ADD TX Neu zuzugeben.

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch: 
mind. 0,40 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936>
evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
Remmers ADD TX Neu <0949>
(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
evtl. 0,5 - 1,0 kg/m² Quarzsand 03/08 <4406>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001009 Basisschicht - Einstreubelag auf geneigter Fläche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschichten der vorbereiteten Flächen in
zwei Arbeitsgängen, nach klebfreiem
Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
mit Epoxy Primer PF, einem lösemittelfreien,
mechanisch belastbaren, 2-komponentigen 
Epoxydharz unter Zugabe von bis zu 3 % ADD TX Neu
Stellmittel (temperaturabhängig). Das 
Material wird in geeigneter Weise, z. B.
Mit einem gezahnten Gummischieber oder 
Zahnkelle auf der Fläche verteilt und
sofort im Anschluss mit einem 
Porosenroller gleichmäßig strukturiert.
Nach entsprechender Liegezeit wird jede
noch frische Schicht vollsatt abgestreut
mit Quarzsandeinstreuung 0,3 bis 0,8 mm. 
Nach Erhärten wird der nichteingebundene 
Quarzsandüberschuss entfernt. Die zweite Schicht erfolgt
nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Schicht.

Hinweis: Bei hoher Frequentierung oder steilen 
Rampen sind gröbere Quarzsande oder Hartkorn-
einstreuungen zu verwenden!

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch:
mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224>
ca. 0,30 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
Remmers ADD TX Neu <0949>
(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001010 Vollsatte Abstreuung auf geneigter Fläche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach entsprechender Liegezeit
(temperaturabhängig) wird die noch
frische Schicht vollsatt abgestreut mit
Remmers Quarz 07/12 DF. Nach Erhärten
wird der nicht eingebundene
Überschuss mittels hartem Besen
entfernt.

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch:
ca. 3,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001011 Basisschicht - Einstreubelag auf geneigter Fläche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschichten der vorbereiteten Flächen in
zwei Arbeitsgängen, nach klebfreiem
Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
mit Epoxy Primer PF, einem lösemittelfreien,
mechanisch belastbaren, 2-komponentigen 
Epoxydharz unter Zugabe von bis zu 3 % ADD TX Neu
Stellmittel (temperaturabhängig). Das 
Material wird in geeigneter Weise, z. B.
Mit einem gezahnten Gummischieber oder 
Zahnkelle auf der Fläche verteilt und
sofort im Anschluss mit einem 
Porosenroller gleichmäßig strukturiert.
Nach entsprechender Liegezeit wird jede
noch frische Schicht vollsatt abgestreut
mit Quarzsandeinstreuung 0,3 bis 0,8 mm. 
Nach Erhärten wird der nichteingebundene 
Quarzsandüberschuss entfernt. Die zweite Schicht erfolgt
nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Schicht.

Hinweis: Bei hoher Frequentierung oder steilen 
Rampen sind gröbere Quarzsande oder Hartkorn-
einstreuungen zu verwenden!

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch:
mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224>
ca. 0,30 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
Remmers ADD TX Neu <0949>
(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001012 Vollsatte Abstreuung auf geneigter Fläche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach entsprechender Liegezeit
(temperaturabhängig) wird die noch
frische Schicht vollsatt abgestreut mit
Remmers Quarz 07/12 DF. Nach Erhärten
wird der nicht eingebundene
Überschuss mittels hartem Besen
entfernt.

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch:
ca. 3,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001013 Versiegelung abgestreuter Bodenbeläge mit einem pigmentierten 2-K EP-Bindemittel auf QS07/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versiegeln der abgestreuten Basisschicht mit 
Epoxy Color Top, einem lösemittelfreien, pigmentierten, 
chemisch widerstandsfähigen, zweikomponentigen
Epoxydharz für mechanisch stark beanspruchte 
Flächen.

Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit
einem Gummischieber stramm über die
herausstehenden Quarzsandspitzen abgezogen und 
sofort im Anschluss mit einem Farbroller 
sorgfältig nachgerollt.

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,90-1,10kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6190-6192> (in Abhängigkeit der Einstreuung)

Einheit: m2